슬러리 전환 실험 을 RT 에서 상이 한 용매 시스템 에서 수행 하 였 다 . 각 실험 에 대하 여 , 약 15 내지 35 mg 의 화학식 IX 의 결정질 타입 A 를 1 . 5 - mL 유리 바이알 에서 0 . 3 내지 2 . 0 mL 의 상응 하 는 용매 중 에 현 탁 시켰 다 . 현탁액 을 RT 에서 4 일 동안 자기 적 으로 교반 한 후 에 , 잔류 하 는 고형물 을 XRPD 분석 을 위해 분리 하 였 다 . 표 12 에서 요약 된 결과 는 타입 A , C 및 G 가 수득 되 었 음 을 나타낸다 .